SÉANCE DU 17 JUIN 1907. l35l 



site de la magnésie calciné au four à vent à la température du rouge blanc 

 (Do= 3,5705 ; 3,5692) et un peu inférieurs à ceux donnés par Moissan (') 

 pour la magnésie fondue au four électrique (Do = 3,654). 



L'acide chlorhydrique concentré dissout très lentement à chaud la ma- 

 gnésie cristallisée dans le sulfure ; l'acide azotique agit de même ; l'acide 

 sulfurique l'attaque à peine à froid; à chaud la dissolution est assez rapide. 

 Ij'examen cristallographique nous a permis de constater que les cristaux 

 obtenus sont cubiques (la forme observée est en général l'octaèdre ) et 

 qu'ils sont sans action sur la lumière polariséq^ 



CHIMIE MINÉRALE. — Sur les alliages de nickel et d'élain. N^ote 

 de M. Em. Vigouroux, présentée par M. A. Huiler. 



Le 18 mars et le 2 avril derniers, nous avons publié dans ces Comptes 

 rendus nos premiers résultats touchant des alliages de nickel et d'étain 

 riches en étain; nous continuerons par l'étude de teneurs comprises entre 

 o et [\o pour 100. 



Les préparations sont toujours effectuées à l'aide du four Schlœsing 

 chauffant un tube en porcelaine parcouru par un courant d'hydrogène et à 

 l'intérieur duquel se trouve une nacelle en magnésie portant le mélange 

 des deux métaux, le nickel étant en poudre et l'étain à l'état de grenaille 

 assez fine. Dans les deux premiers essais, le mélange était comprimé eu 

 cylindres. 



Un premier essai fournil un culot renferinanl 9,01 pour 100 d'étain, peu magné- 

 tique, peu susceptible d'être pilé; pour le fragmenter il faut la lime; il présente une 

 texture homogène et une sonorité très perceptible. L'acide clilorhydrique l'attaque 

 complètement dés qu'il est suffisamment concentré ; de même, l'acide azotique com- 

 mercial. Toutefois, sous l'action d'une solution à i pour 100 tle ce dernier, le nickel 

 s'attaque surtout le premier et, dans le très faible résidu recueilli finalement, résidu 

 altérable à l'air, la teneur en étain avait déjà atteint 84,19 pour 100. 



Un second essai donne un alliage titrant 22,74 pour 100, de texture cristalline, peu 

 magnétique, difficilement rayé par l'acier, facilement brisé à l'aide du mortier 

 d'abicli ; l'acide chlorhydrique concentré le dissout aisément, l'acide azotique con- 

 centré laisse un résidu. 



iQo environ, broyés, puis traités par une solution d'acide azotique à 10 pour 100, 



(') H. Moissan, Comptes rendus, t. CXVIII, 1894, p. 5o6. 



